14 Deville und Dehray, 



Ammoniaksalz vollständig zu verjagen, die Metallchloride 

 unvollständig zu zersetzen, und entfernt die letzten An- 

 theile des Chlors durch Glühen unter Wasserstoffgas. 

 So erhält man einen Metallschwamm von ruthenium- 

 haltigem Iridium, aus welchem Königswasser die letzten 

 Reste anhängenden Platins auszieht. 



Der Iridium -Ruthenium -Schwamm wird nun im 

 Silbertiegel mit einem Gemenge von Aetzkali und Sal- 

 peter geschmolzen, der Rückstand mit Sorgfalt gewaschen, 

 wobei ruthensaures Kali sich löst, während Iridium zu- 

 rückbleibt. Man erhitzt dasselbe im Kohlentiegel bis zur 

 Weissgluth, wobei es zusammenbackt, endlich im Aetz- 

 kalkofen vor der Knallgasflamme, wodurch es schmilzt. 

 Anfangs muss das Knallgas etwas überschüssiges Sauer- 

 stoffgas enthalten, um noch anwesendes Osmium zu Os- 

 miumsäure zu verbrennen, später Avendet man H : O im 

 Volumenverhältniss 2 : 1 an und vermehrt die Ausströmungs- 

 geschwindigkeit. Um 25 Grm. Iridium zu schmelzen, 

 sind, wenn der Ofen einmal erhitzt ist, 200 bis 300 Liter 

 Sauerstoffgas und das Doppelte Wasserstoffgas nöthig; 

 Leuchtgas ist hier nicht anwendbar. Das Iridium schmilzt 

 nach und nach und ist endlich so dünnflüssig wie Queck- 

 silber. 



Das Iridium in Barren ist rein weiss, vom Glanz 

 des Stahls-, es weicht dem Stosse, plattet sich ein wenig 

 ab und bricht wie ein krystallinisches Metall. In der 

 Weissgluth dehnt es sich unter dem Hammer besser; 

 bei dieser Temperatur würde man mit Hülfe eines Druck- 

 werks seine krystallinische Structur zerstören und in 

 Folge dessen dasselbe schmiedbar machen können, wie 

 man es beim Zink und bei gewissen Aluminiumlegirun- 

 gen vermag. Die Dichtigkeit (des geschmolzen gewese- 

 nen und wieder erstarrten) Iridiums ist der des Platins 

 gleich, nämlich 21,15, 



Iridiumlegirungen . 



Iridiumplatin. Beide Metalle vereinigen sich 

 sehr leicht mit einander, sobald nur kleine Mengen von 



